1918. No. I. DIE SULFID:SILIKAT-SCHMELZLÓSUNGEN. 57 
Bei einem Schmelzversuch ergab die mit Pyrometer gemessene Ab- 
kühlungskurve einen charakteristischen Haltepunkt bei 1185”. Ferner wurde 
die pulverisierte Schlacke mit wechselnden Mengen von CaS gemischt, und 
der «Schmelzpunkt» dieser Mischungen mit Pyrometer gemessen. 
Die erhaltenen Ergebnisse waren: 
Prozent Prozent Gas „Schmelz- 
Silıkatmasse temperatur“ 
a TM 
06.29 3.71 | 11857 
95:75 4.25 I205 
94.26 5.74 1215 
93.79 | 6.2r 1225 
92.62 7.38 1230 
92.64 | 736. | 1230 
92.69 7.31 | 1230 
91.38 | 8 62 | 1240 
90.95 | 9.05 1240 
90.77 9.23 I245 
88.97 11.03 1265 
7.06 | 12.94 1280 
86.26 | 13.74 1285 
84.84 | 15.16 1300 
84.68 | 15.32 1300 
82.26 17.64 1315 
81.50 | 18.50 | 1325 
41.03 58.97 bei 1300? 
nicht geschm. 
Die Silikatmasse (nach Abzug von CaS) enthielt : 
Analyse Nr. 46 
SiO» Al3Oa CaO MgO MnO FeO 
40.6 II.O 45.1 1.4 0.25 0.25 
(mit ganz kleinen Schwankungen bei den verschiedenen Versuchen, indem ein wenig CaS 
zu CaO oxydiert wurde; jede Schmelze wurde auf S analysiert und daraus der Gehalt von 
CaS berechnet). 
Daß CaS bei den verschiedenen Versuchen (ausgenommen dem letzten, 
mit beinahe 60 %, CaS) in die Silikatschmelze aufgelöst wurde, folgt aus 
den mitgeteilten Photographien von Dünnschliffen (mit bezw. 4.25, 7.38 
und 13.74 ?/; CaS), welche die üblichen CaS-Krystallite ergeben. 
Die benutzte Arbeitsmethode ist in physikalisch-chemischer Beziehung 
freilich nicht ganz einwandfrei. Die erhaltene Kurve repräsentiert somit 
nicht ganz genau, sondern nur mehr oder minder approximativ die wirk- 
liche Lósungskurve. Fehler von weitgehender Tragweite dürften jedoch 
offenbar nicht vorliegen. 
